---
title: "Bed Adhesion: Die beste Haftung für jedes Material"
slug: "bed-adhesion-haftung"
category: "Materialien"
difficulty: "fortgeschritten"
excerpt: ""
---

## Bed Adhesion: Die beste Haftung für jedes Material

Die erste Schicht haftet nicht — einer der häufigsten Frustrationspunkte beim FDM-Druck. Die richtige Kombination aus Bettoberfläche, Haftmittel und Slicereinstellung löst das Problem dauerhaft. Dieser Guide zeigt, was wirklich funktioniert.

### Bettoberflächen im Vergleich

| Oberfläche                       | Haftung kalt     | Ablösung                  | Beste Materialien      | Pflege                  |
| -------------------------------- | ---------------- | ------------------------- | ---------------------- | ----------------------- |
| PEI-Federstahlblech (glatt)      | Sehr gut (warm)  | Automatisch beim Abkühlen | PLA, PETG, TPU         | IPA abwischen           |
| PEI-Federstahlblech (texturiert) | Ausgezeichnet    | Automatisch               | PLA, ABS, ASA, PA      | IPA abwischen           |
| Borosilikat-Glas                 | Mittel           | Gut nach Abkühlung        | PLA, PETG mit Kleber   | Waschen, kein Berühren  |
| Bambu Cool Plate                 | Sehr gut für PLA | Automatisch               | PLA, PLA+              | Kaltes Wasser           |
| Bambu High Temp Plate            | Sehr gut für ABS | Nach Abkühlung            | ABS, ASA, PC           | IPA oder Klebestift     |
| BuildTak / Creality PC           | Sehr gut         | Kann festkleben!          | PLA, PETG (vorsichtig) | Minimal Kleber bei PETG |

### Haftmittel-Vergleich

| Haftmittel                  | Wirkung                 | Gut für                  | Nachteil                          |
| --------------------------- | ----------------------- | ------------------------ | --------------------------------- |
| Pritt-Klebestift            | Sehr gut                | PLA, PETG, ABS auf Glas  | Rückstände, muss gereinigt werden |
| Haarspray (Elnett, Aquanet) | Gut                     | PLA, ABS, Nylon          | Klebrig, messy                    |
| Magigoo Original            | Exzellent               | PLA, PETG, ABS           | Teuer (~15€/Stift)               |
| Magigoo PA (Nylon)          | Spezialisiert, sehr gut | PA6, PA12, PA-CF         | Nur für Nylon                     |
| 3DLAC                       | Sehr gut                | ABS, ASA (Warping)       | Spray — Überdosierung möglich     |
| PVA-Kleber (verdünnt)       | Gut                     | PLA auf Glas             | Muss trocknen                     |
| Kein Haftmittel             | —                       | PLA auf texturiertem PEI | Nichts — einfach sauber halten    |

### Slicer-Einstellungen für bessere Haftung

#### Brim

Ein Brim ist eine zusätzliche Schicht von Linien rund um die Basis deines Modells — erhöht die Auflagefläche erheblich.

* **Brim-Breite:** 5–10 mm für kleine Teile, 3 mm für große Flächen
* **Brim-Typ:** Außen (Standard), Innen (bei Löchern), Beidseitig
* Entfernen nach dem Druck: sauberer Schnitt oder Sandpapier (P120–P180)

#### Raft

Ein Raft ist eine vollständige Plattform unter dem Modell — für extrem schlechte Haftung oder stark warpende Materialien.

* Erhöht Druckzeit deutlich (~+20%)
* Nur bei ABS/ASA auf Glas ohne Einhausung empfohlen
* Raft-Abstand: 0,1–0,2 mm für leichte Ablösung

#### First Layer Einstellungen

| Parameter          | Standard         | Schwierige Haftung           |
| ------------------ | ---------------- | ---------------------------- |
| First Layer Dicke  | 0,2 mm           | 0,25–0,3 mm (mehr Quetschen) |
| First Layer Breite | 100–120%         | 140–150%                     |
| First Layer Speed  | 30 mm/s          | 15–20 mm/s                   |
| Betttemperatur     | Materialstandard | +5–10°C höher                |
| Fan Speed          | Normal           | 0% erste 2–3 Schichten       |

### Material-spezifische Tipps

* **PLA:** Texturiertes PEI + sauber = kein Haftmittel nötig. 60°C Bett.
* **PETG:** Klebestift auf PEI verhindert, dass PETG das PEI beschädigt. 70–80°C Bett.
* **ABS/ASA:** Einhausung + 3DLAC oder Magigoo + 100–110°C Bett. Brim immer verwenden.
* **Nylon/PA:** Magigoo PA oder PVAc-Kleber + 80–90°C Bett. Filament unbedingt trocknen!
* **TPU:** Sauberes PEI oder Klebestift + 40–50°C Bett. Langsame erste Schicht (15 mm/s).
* **PC:** Hochtemperatur-Platte + Magigoo PC + 110°C Bett + Einhausung.

### Checkliste: Haftung versagt

* Z-Offset zu groß → Düse zu weit vom Bett → Schicht haftet nicht
* Bett nicht sauber → Fingerabdrücke, Fett → IPA abwischen vor jedem Druck
* First Layer Speed zu hoch → Keine Zeit zum Haften → auf 20–25 mm/s reduzieren
* Betttemperatur zu niedrig → Materialspezifische Werte prüfen
* Feuchtes Filament → Schlechte Schichthaftung generell → Trocknen
* Verwarpung (ABS/ASA) → Einhausung bauen oder Brim + 3DLAC verwenden
